STAHL. 1005 



Um den Luftsauerstoff, der sich an der Oberfläche der geschmol- 

 zenen Masse mit dem Eisen verbindet, mit dem in der Masse 

 vertheilten Kohlenstoff in Berührung zu bringen, muss das ge- 

 schmolzene Eoheisen fortwährend gerührt werden. Da das 

 Roheisen bedeutend leichter schmelzbar ist, als Stahl und Schmie- 

 deeisen, so wird die Masse mit der Ausscheidung des Kohlenstoffs 

 immer steifer, so dass nach dem Grade ihrer Dickflüssigkeit die 

 Menge des ausgeschiedenen Kohlenstoff abgeschätzt und der Pro- 

 zess entweder nur bis zur Stahlbildung oder bis zur Entstehung 

 von Schmiedeeisen fortgeführt werden kann. Andererseits kann auch 

 die Entkohlung des Eoheisens, wie im Martin'schen Prozess, durch 

 Zusammenschmelzen mit sauerstoffhaltigen Verbindungen des Eisens 

 (Oxyden oder Erzen) bewirkt werden 10 ). 



10) Diese direkte Methode der Ausscheidung von Kohlenstoff aus Roheisen, das 

 sogen. Puddeln, wird in Flammöfen (S. 559) ausgeführt. Die auf der Sohle des Ofens 

 ausgebreitete und geschmolzene Roheisenmasse wird durch die an der Seite des 

 Ofens befindliche Arbeitsöffnung mittelst einer Krücke gerührt und die sich an der 

 Oberfläche bildenden Eisenoxyde werden in die geschmolzene Masse hineingepresst. 

 Die auf solche Weise bearbeitete Masse, die Luppe, stellt offenbar keine homogene 

 Substanz dar und enthält in den einen Theilen mehr, in den anderen weniger 

 Kohlenstoff, daneben stellenweise nicht reduzirte Oxyde u. s. w. Sie wird daher 

 in glühendem Zustande unter dem Hammer bearbeitet und ausgewalzt; durch noch- 

 maliges Hämmern und endlich durch Zusammenschweissen mehrerer ausgewalzter 

 Streifen und Bearbeiten der Bündel unter dem Hammer erhält man eine ziemlich 

 homogene Masse. Die Qualität des Schmiedeeisens und Stahles hängt bei dieser 

 Darstellungsmethode hauptsächlich von ihrer Homogenität ab, indem die gepuddelte 

 Masse, wie erwähnt, durch das Vorhandensein von Eisenoxyden, oder infolge des 

 ungleichen Kohlenstoffgehalts in den verschiedenen Theilen, ungleichartig sein kann. 

 Um ein möglichst homogenes Metall zu erzielen, sucht man es durch Zusammen- 

 schweissen von ganz dünnen Stäben darzustellen. In ihrer äussersten Form erscheint 

 diese Methode in der Herstellung des imitirten Damaszenerstahls, der aus zusam- 

 mengeflochtenem und dann zu einer Masse geschmiedetem Draht besteht. (Der echte 

 geäderte Stahl — Wootz — kann durch Zusammenschmelzen von bestem Schmiede- 

 eisen mit Graphit (*/ 12 ) und Eisenhammerschlag erhalten werden; beim Aetzen mit 

 Säure bleibt auf der Oberfläche Kohle in Form von Adern zurück). 



Durch Puddeln werden aus Roheisen sowol Schmiedeeisen, als auch Stahl dar- 

 gestellt. Sie können aber auch durch den Herdfrischprozess erhalten werden, der 

 darin besteht, dass in einen dem gewöhnlichen Schmiedeherde ähnlichen, mit Holz- 

 kohlen geheizten und mit einem Gebläse versehenen Herd das Roheisen in sogen. 

 Gänzen in dem Maasse eingeschoben wird, als es an der vorderen Seite abschmilzt; 

 das geschmolzene Roheisen kommt hierbei mit der Gebläseluft in Berührung und 

 wird von derselben oxydirt. Die erhaltene Luppe wird unter dem Hammer bearbeitet. 

 Diese Methode ist nur dann anwendbar, wenn die Kohle keine die Qualität des 

 Schmiedeeisens und Stahles schädigenden Bestandtheile, wie Schwefel und Phos- 

 phor, enthält, und da dieser Anfordereng nur die Holzkohle entspricht, so beschränkt 

 sich die Anwendbarkeit der Herdfrischmethode auf Länder, wo Holzkohle als 

 Brennmaterial benutzt werden kann. Steinkohle und Koks dagegen enthalten die 

 oben genannten Beimengungen und würden daher ein brüchiges Eisen geben: daraus 

 ergab sich auch da, wo man auf diese Art Brennmaterial angewiesen war, die 



